Държавен вестник, бр. 62, 2024 г., стр. 108

СТР.  108	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  62
Чл. 71. Не се допускат промени на бетон­
ната смес, като разслояване, водоотделяне, 
загуба на циментова паста и др., по време 
на нейното натоварване, транспортиране, 
полагане и уплътняване. 
Чл. 72. Конструкциите се бетонират, като 
се запазва проектното положение на кофража, 
на армировката, на напрегаемите елементи, 
на каналообразувателите и на закотвящите 
устройства.
Чл. 73. (1) Бетонната смес се полага и уп­
лътнява така, че да се осигури предписаното 
проектно бетоново покритие в проектната 
документация. 
(2) Скоростта, начинът на бетониране и 
уплътняване се съобразяват така, че да се 
осигури непрекъснат процес на бетониране и 
да се избегне образуването на работни фуги, 
с изключение на случаите, когато такива се 
предвиждат, и да се предотврати недопустима 
деформация и/или преместване на кофража 
и подпорното скеле. 
(3) По време на полагане и уплътняване 
бетонната смес трябва да бъде предпазена от 
неблагоприятното въздействие на слънчева 
радиация, вятър, замръзване, вода, дъжд и 
сняг.
Чл. 74. (1) Уплътняването на положената 
бетонова смес се извършва в съответствие с 
предписанията на проектанта. Не се допуска 
разслояване на бетона вследствие на вибри­
рането му.
(2) При уплътняване на бетонната смес с 
вътрешни вибратори дебелината на положения 
пласт трябва да бъде по-малка от дължината 
на вибрационното устройство (накрайника) 
на вибратора.
Чл. 75. По време на повърхностната обра­
ботка на положената бетонна смес не се до­
пуска добавяне на вода, цимент, повърхностни 
втвърдители и други материали, освен ако това 
се изисква с проекта по част „Конструктивна“ 
или е договорено писмено между възложителя 
и строителя, за което се информират проек­
тантът по част „Конструктивна“ и лицето, 
упражняващо строителен надзор. 
Чл. 76. При изпълнение на бетон с леки 
добавъчни материали, самоуплътняващ се 
бетон, торкретбетон, при изпълнение с пъл­
зящ кофраж и бетониране под вода се спазват 
предвидените в проекта изисквания. 
Чл. 77. При напрягане преди бетониране, 
за предовратяване на корозия се осигурява 
предпазване на напрягащата армировка до 
започване на бетониране. Предпазните ма­
териали, положени върху напрягащата арми­
ровка, не трябва да влияят върху сцеплението 
є с бетона, както и да нямат вреден ефект 
върху тях.
Чл. 78. (1) При напрягане след бетониране 
сноповете, поставени в каналообразуващи 
тръби в бетона, съединителите и закотвящите 
приспособления се предпазват от корозия.
(2) При температури, по-ниски от +5°C, 
се вземат мерки срещу замръзване на вода в 
каналите, които не са инжектирани. Мерките 
следва да не допускат проникване на вода в 
каналите. Ако въпреки взетите мерки водата 
в каналите замръзне, тръбите се освобождават 
от лед преди началото на инжектирането. 
Чл. 79. (1) Начинът на приготвяне на 
инжек­ционния разтвор трябва да е в съот­
ветствие с изискванията на БДС EN 446 и 
БДС EN 447.
(2) Инжектирането се извършва съгласно 
БДС EN 446.
(3) Инжектирането на каналите с циментен 
разтвор се извършва без прекъсване и с по­
стоянна скорост и продължава до изтласкване 
на отделилата се от циментния разтвор вода 
през отдушниците.
(4) След завършване на инжектирането, 
при нарушена технология на изпълнение, с 
подходяща апаратура се проверява запълва­
нето на каналите с циментен разтвор. 
Чл. 80. (1) След завършване на бетони­
рането и за предпазване при отлежаване на 
бетона в ранна възраст се вземат мерки, с 
които се цели:
1. недопускане на пластично съсъхване и/
или седиментация на бетонната смес;
2. намаляване размера на влажностното 
съсъхване;
3. недопускане поява на пукнатини с ши­
рочина над 0,3 mm, когато това е предписано 
в проекта;
4. осигуряване на изискванията за повърх­
ностния слой;
5. защита от вредни атмосферни условия;
6. защита от замръзване;
7. защита от вредни вибрации, удари или 
повреди.
(2) За предпазване при отлежаване могат да 
се прилагат самостоятелно или комбинация 
от следните методи:
1. неотстраняване на кофража до достигане 
на предписания клас на отлежаване; 
2. покриване на бетонната повърхност с 
предпазващи от изпарение на водата покри­
вала, осигурени против въздушно течение по 
краищата и при връзките помежду им;
3. полагане на влажни покривала или 
тъкани, например геотекстил и др., на по­
върхността и предпазването им от изсъхване;
4. поддържане на бетонната повърхност 
постоянно влажна чрез съоръжения за водна 
мъгла или намокряне;
5. използване на предпазващи състави;
6. други методи за предпазване със същата 
ефективност.
Чл. 81. (1) Продължителността на отлежа­
ване е в зависимост от класовете на отлежа­
ване в съответствие с таблица 1.